-  364  - 
Mineralogie. 
Spodumen  von  Maharitra.  Spodumen  kommt  ziemlich  häufig 
vor  und  ist  bald  gelblichgrün  bis  farblos,  bald  hell  lila  (Kunzit),  die  Stücke 
sind  z.  T.  regelmäßig  begrenzt,  z.  T.  nicht.  Lacroix  (1.  c.  p.  -204-)  hat  daran 
die  Formen  (110),  (100)  und  (hkO),  nebst  (III)  und  krummen  Flächen 
gefunden.  Die  Kristalle  sind  bald  nach  der  c-Achse  verlängert,  bald  nach 
dieser  verkürzt.  Spaltbarkeit  nach  m  =  (110)  (m  r  m  =  93°)  und  nach  (010). 
Durchsichtig.  Optische  Achsenebene  //  (010).  Auslöschungsschiefe  =  27° 
auf  dieser  Fläche  für  n  .    Brechungsindizes  für  Na-Licht: 
rosa:  1,6758       1,6653  1,6603  0,0155       68°  54' 
farblos:  1,6755       1,6648  1,6604  0,0151       65  30 
grünlich:  1,6815       1,6712  1,6682  0,0133       55  57 
G.  =  3,1766  (rosa),  3,1695  (farblos),  3,1868  (grün). 
rosa   .  .grün 
Si02    63,85  62,21 
AJ203    29,87  29,79 
Fe203    0,15  2,48 
MnÖ   Spur  Spur 
CaO   0,52  0,50 
MgO   0,13  Spur 
Li20    3,76  4,02 
Na2  0  .     0,98  1,03 
K20    0,13  0,21 
Glühverlust  .  .   .     0,37  0,25 
Sa.   .  .  99,76  100,49 1 
Spessartin  von  Tsiladsina.  Findet  sich  auch  in  den  andern 
Lokalitäten.  Honiggelb  bis  braun.  Kleine  Kristalle  durchsichtig,  große 
häufig  trübe.  Bis  1^  Karat  schwere  Steine  konnten  geschliffen  werden. 
Begrenzung:  (211),  selten  mit  untergeordneten  (110),  G.  =  4,0586. 
nLi  =  1,7989,  nNa  =  1,7998,  nT1  =  1,8046. 
Die  Analyse  ergab: 
35,76Si02,  0,10Ti()2,  21,06  A1203,  l,78Fe203,  39,40  Mn  0,  1,23  CaO, 
1,46  MgO;  Sa.  100,79 2. 
Von  Lacroix  wurden  noch  die  folgenden  Mineralien  als  Seltenheiten 
in  den  Pegmatiten  beobachtet:  Bityit,  Hambergit  (vergl.  dies.  Heftp.  -336- 
und  -355-),  Danburit  und  Khodizit  (dies.  Heft  p.  -355-). 
Zum  Schluß  beschreibt  Verf.  den  nicht  aus  den  Pegmatiten,  sondern 
aus  dem  Glimmerschiefer  östlich  von  Tsilaisina  stammenden 
Cordierit.  Unregelmäßig  begrenzt,  grau,  kantendurchscheinend.  Das 
Innere  größerer  Stücke  ist  nicht  selten  durchsichtig  und  schön  gefärbt. 
Die  Randpartien  sind  zuweilen  von  Einschlüssen  durchsetzt. 
Die  Messung  der  Brechungskoeffizienten  und  der  Achsenwinkel  (2H 
in  Monobromnaphthalin)  ergab: 
1  Im  Original  steht  als  Summe  100,51. 
2  Im  Original  steht  als  Summe  99,79. 
